SÉANCE DU k MARS 1867. 
/t‘26 
Feldspath étonné et eau pure. — L’état de la substance soumise 
à l’essai influe beaucoup sur les phénomènes dont il s’agit. 
Ainsi le feldspath, préalablement étonné par une calcination 
au blanc et devenu friable, fournit une eau très-fortement alca¬ 
line, en même temps qu’une proportion de limon bien plus 
abondante que dans les premières expériences. 
Obsidienne et amphigène dans l'eau pure. — L’obsidienne, qui 
représente la matière feldspathique à l’état vitreux , ne donne 
lieu, dans les mêmes circonstances, qu’à une décomposition beau¬ 
coup moins prononcée que le feldspath naturel ; l’eau n’acquiert 
qu’une réaction à peine alcaline. 
Enfin, en opérant sur la roche d’amphigène de la Somma 
(ieucitophyre) grossièrement concassée, la liqueur, après quarante- 
deux heures et une usure considérable, n’a donné que des traces 
insignifiantes d’alcali. Ce fait est d’autant plus remarquable que 
l’amphigène l’emporte sur le feldspath par sa teneur en alcali et 
par sa nature plus basique. 
Détermination du coefficient d’usure des matériaux soumis au 
frottement. — J’ai profité de ces nouvelles expériences pour re¬ 
venir incidemment sur un point que j’ai déjà traité antérieure¬ 
ment, et qui n’est pas sans valeur pour apprécier la formation des 
galets dans la nature. Il s’agit de la détermination du degré 
d’usure des matériaux soumis à la trituration, rapporté au kilo¬ 
mètre parcouru. 
En évaluant ce degré d’usure par la quantité de limon produite, 
j’ai trouvé les coefficients suivants : 
Feldspath en fragments anguleux. . . . 0,003 
Feldspath en fragments arrondis. 0,002 
Obsidienne... 0,003 
Serpentine. .. 0,003 
Silex de la craie.. 0,0002 
L’usure du silex a donc été dix fois moins rapide que celle du 
feldspath en fragments arrondis. 
Ressemblance du limon feldspathique obtenu avec certaines roches 
réputées argileuses , telles que les argilolithes et les phyïlades. — Le 
limon obtenu comme on vient de le voir est d’une telle ténuité, 
qu’il rend le liquide opalin et ne s’en sépare pas, même après un 
repos de plusieurs jours, il rend la filtration excessivement lente 
et traverse les filtres. A l’état mouillé, il jouit d’une certaine 
plasticité et ressemble à de l’argile à pâte courte; mais, une fois 
desséché, il s’en distingue en ce qu’il devient pulvérulent. L’exa- 
